VARIETES, 



SIR LA MANIERE D'ETRE DU BISMUTH PENDANT SA SOLIDIFICATION , 



PAR M. SCHNEIDER. 



Lorsque le bismuth passe de l'etat fluide a l'etat solide, il arrive 

 Sduvent que sa masse se trouve brisee ou fendue par Taction du li- 

 quide inferieur, lequel s'est solidifie sous forme de globules, qui 

 montent a la surface. On apporte ce phenomene en preuve du fait 

 quele bismuth, au moment de sa solidification, eprouve une dila- 

 tation considerable; mais c'est a tort, ditM. Schneider, puisque ce 

 phenomene ne se produit pas avec le bismuth pur, qu'il n'y a rup- 

 ture de la masse et ascension de globules qu'avec le bismuth impur. 

 Les globules d'ailleurs ainsi elimines sont formes, eux, de metal 

 presque pur. Citons quelques-unes des experiences inteVessantes de 

 M. Schneider. 



1° On lui avait vendu comme pure une masse de bismuth, la- 

 quelle cependant , dans l'acte de sa solidification, fit sortir des 

 spheres metalliques; il 1'analysa et trouva qu'elle contenait deux 

 et demi pour cent de matieres etrangeres ; du soufre, un peu de 

 cuivre et des traces de fer. En faisant fondre et solidifier plusieurs 

 fois de suite 64 grammes de ce bismuth, il recueillit 32 grammes 

 ou 50 pour cent de globules metalliques. II prit ces 32 grammes, 

 les fit fondre et solidifier, et il n'y eut plus de globules dmis ; une 

 uouvelle analyse montra que le metal des globules ne contenait pas 

 plus de huit centiemes d'impuretes ; qu'il ne renfermait plus ni sou- 

 fre, ni cuivre, ni fer. 



2° A 100 grammes de bismuth absolument pur il ajouta, par la 

 fu>ion, 3 grammes de soufre, 1 gramme de cuivre, 25 centigrammes 

 d'argent, 1 gramme de nickel, et 1 gramme 25 d'arsenic ; ce sont 

 les substances qui accompagnent le bismuth du commerce; la soli- 

 dification de cette masse degagea 25 pour cent de globules sphe- 

 riques; ses globules fondus a leur tour et solidifies, ne donnerent 

 pas de nouveaux globules; ils contenaient 99,78 pour cent de bis- 

 muth pur, 0,11 pour cent d'argent et une trace seulement de 

 soufre . 



3° A 50 grammes de bismuth pur on ajouta 2 grammes de 

 plomb, la solidification ne produisit pas de globules ; on ajouta 

 1 gramme de soufre, la solidification elimina 20 pour cent de bis- 

 muth presque absolument pur, avec des traces seulement de soufre 

 et de plomb. 



4° Un melange de 80 pour cent de bismuth pur et de 20 pour 



